Judul: Pengaruh Tata Waktu Tekanan Terhadap Sifat Fisis dan Mekanis Kayu Sawit (Elaeis Guineensis Jacq.) Compress
Abstrak: Pada saat ini penggunaan beton dan logam pada bangunan semakin meningkat, telapi hal ini tidak menyebabkan permintaan kayu menurun, bahkan sebaliknya permintaan kayu sebagai bahan bangunan dan furniture semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan rata-rata rumah tangga dan meningkatnya peradaban manusia, semenlara kemampuan hutan untuk memproduksi kayu terus menurun. Untuk menanggulangi teljadinya kekurangan pasokan kayu maka perlu dilakukan tindakantindakan penghematan dalam penggunaan kayu, pemanfaatan kayu-kayu yang kurang dikenaL serta pemanfaatan kayu-kayu yang mempunyai potensi cukup besar dalam hal jumlahnya tctapi bclulll banyak dimanfaatkan karena sifatnya yang kurang baik seperti kayu kelapa saw it (Elaeis guineensl:\' Jacq). Kayu kelapa sawit yang masih alami tidak bisa dipakai sebagai bahan pengganti kayu karena masih mempunyai kelemahan-kelemahan seperti kekuatannya yang lemah, keawetannya juga rendai1, dll..Oleh karena itu periu dilakukan peningkatan sifat-sifat kayu keJapa saw it diantaranya ada ian dengan impregnasi, kompregnasi, dan compress (kompregnasi dan press), sehingga kayu kelapa saw it dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan meningkatkan nilai gunanya yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bahan pengganti dari kekurangan pasokan kayu saat ini. Metade yang digunakan adalah dengan mengkompregnasi kayu keJapa sawit dengan bahan kimia berupa phenol formaldehide 30%, kemudian dilakukan penirisan selama 6 jam, dan selanjutnya kayu-kayu tersebut diberi tekanan IS kgf/cm' dengan waktu total I menit/mm tebal dengan pengaturan tata waktu tekanan sebagai berikut : untuk perlakuan I terdiri dari satu siklus dengan tekanan yang diberikan sebesar 10 kgf/cm2 selama siklus berlangsung, untuk periakuan II terdiri dari 2 sikius, dimana pada siklus pertama diberi tekanan sebesar j kgucm:.' selama 1/3 siklus dan pada siklu:. kc..: .. ..-:. diberi tekanan sebesar 10 kgf/cm' selama 2/3 siklus, dan untuk perlakuan III terdiri dari 3 siklus, dimana untuk siklus pertama diberi tekanan sebesar 5 kgf/cm' selama 1/3 siklus, untuk siklus kedua diberi tekanan sebesar 10 kgf/cm' selama 1/3 siklus, dan untuk siklus ketiga diberi tekanan sebesar IS kgf/cm'selama 1/3 siklus. Pada pengujian kadar air, nilai rata-rata kadar air yang paling besar pada papan tepi diperoleh dari papan dengan perlakuan I, yaitu dengan nilai rata-rata kadar air sebesar 16,3% dan nilai terendah diperoleh dari papan dengan perlakuan 11, yaitu dengan nilai rata-rata kadar air sebesar 13,4%. Nilai rata-rata kadar air pada papan tengah yang paling besar diperoleh dari papan dengan perlakuan 1, yaitu dengan nilai sebesar 13,6%, dan nilai rata-rata kadar air yang terkecil diperoleh dari papan dengan perlakuan III, yaitu dengan nilai sebesar 10,9%. Ini dapat diartikan bahwa pemberian tekanan secara bertahap dapat menyebabkan nilai kadar air yang diperoleh menjadi rendah, baik untuk papan tepi maupun papan tengah. Pada pengujian berat jenis, nilai rata-rata berat jenis yang paling besar pada papan tepi diperoleh dari papan dengan perlakuan III, yaitu dengan nilai sebesar 0,80 dan yang terendah adalah sebesar 0,78 yang diperoleh dari papan dengan perlakuan I. Dan untuk papan tengah nilai rata-rata bera! jenis yang paling besar diperoleh dari papan dengan perlakuan I, yaitu dengan nilai sebesar 0,97, dan nilai terendah diperoleh dan papan dengan perlakuan II, yaitu dengan nilai sebesar 0,80. Pada papan dengan perlakuan III terdapat kenaikan nilai berat jenis dan hal ini berarti bahwa pemberian tekanan secara bertahap dengan tekanan akhir
Keyword: